194 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse vom 21. Februar 1918 
KCI-NaCl nochmals, bestätigte das Auftreten von Knicken auf Ab- 
. kühlungskurven, für die er als Ursache Spaltung der homogenen Misch- 
kristalle in zwei gesättigte Phasen oberhalb 400° annahm, und ver- 
suchte zu zeigen, daß bei 542° zwei Arten von Mischkristallen stabil 
seien, deren Zusammensetzungen er zu etwa 45 und 9ı Mol.-Prozent 
NaCl dureh Konstruktion im Konzentrations-Temperaturdiagramm er- 
mittelte. Schließlich beobachtete er in Dünnschliffen des eutektischen 
Gemenges zwei isotrope Bestandteile von verschiedenem Habitus: 
strahlige Skelette der NaCl-reichen, rundliche Körner der KÜl-reichen 
Phase, diese außerdem noch durch einen Rand eines durch Resorption 
entstandenen Doppelsalzes 2KClI-BaÜl, ausgezeichnet. 
Diese Beobachtungen scheinen die Auffassung zu befestigen, daß 
die kritische Entmischungstemperatur im binären System höher, etwa 
bei 600°, gelegen sei. Es war daher erforderlich, zunächst zu ver- 
suchen, ob nicht durch direkte Methoden die Grenzen der Mischkristall- 
bildung zwischen KCl und NaCl genauer als bisher festgelegt werden 
können. Dabei ergab sich, daß die fragliche Temperatur aller- 
dings höher gelegen ist, als man bisher annahm, aber nicht 
-bei 600°, sondern bei etwa 500° liegt. Das Auftreten zweier 
Mischkristallphasen in den ternären Schmelzen kann daher, soweit dies 
über 500° geschieht, nicht stabilen Verhältnissen entsprechen. 
I. 
Um die Zusammensetzungen der Mischkristalle schnell 
ermitteln zu können, läßt sich mit Vorteil die Liehtbrechung 
verwerten. Wegen der Trägheit, mit der die Spaltung der aus 
Schmelzfluß entstandenen Mischkristalle erfolgt, ist es möglich, diese 
auch bei gewöhnlicher Temperatur in unzersetztem Zustande zu 
untersuchen, da es durch Abschrecken leieht gelingt, unentmischte 
Produkte zu erhalten. Die geringfügige Doppelbreehung kommt in 
den pulverförmigen Präparaten nicht in Betracht. Es wurde daher 
zunächst die Änderung der Liehtbreehung mit der Zusammen- 
setzung in den Mischkristallen nach der "Immersionsmethode 
bestimmt. 
Brechungsindizes von Pasenex' ermittelt worden: 
Steinsalz n = ı. 5443, Sylvin 2 1.4903: 
Die Differenz der Indizes beträgt also 0.0540. Ist die Abhängigkeit 
der Liehtbrechung von der Zusammensetzung wesentlich additiv, $ 
! Lanporr-Börnstein, Phys.-chem. Tab. (4) 1912, 970—971. 
\ 
Für die Komponenten sind im Na-Licht bei 18° C folgende 
